( ia3o ) 



» J'appellerai ce composé pniizzn-pnrtlanH, pour rappeler à la lois son 

 origine et ses propriétés. 



•) Je vais, en effet, démontrer que ce composé est l'élément principal de 

 tous les composés du Theil et qu'il peut être directement reproduit par la 

 voie sèche dans des conditions identiques à celles qui accompagnent la 

 production de tout bon portiand. 



» Si l'on traite de la chaux du Theil par de l'eau distillée exempte d'a- 

 cide carbonique, i^*^ de chaux par 2'" d'eau, et si l'on agile le mélange pen- 

 dant dix à douze jours à l'aide d'appaj-eils mécaniques, on arrive à dissoudre 

 une partie des éléments de la chaux. La composition de la chaux du Theil, 

 ramenée à 100, est alors la suivante : 



Perte au louge (eau et acide carbonique) 454" 



Partie soluble dans l'eau 4' ''^' I ne 



Partie insoluble dans l'eau 5^,3g ] 



100,00 



et les solnbles et insolubles dans l'eau sont constitués comme suit : 



Soliibles. Insolubles. Total. 



Silice 4»70 21,70 26,40 



Oxyde de fer et alumine 1 ,o5 ' )95 3, 00 



Chaux 35,10 3o,o6 65, i G 



Magnésie o,36 0,68 i ,o4 



41,21 54,39 g5,6o 



L'examen des chiffres relatifs à la partie de chaux soluble montre immé- 

 diatement que l'eau a séparé de la chaux du Theil : 1° un très grand excès 

 de chaux libre évidemment destiné, dans la pratique, on à se carbonater 

 au contact de l'acide carbonique de l'air et de l'eau, en formant ainsi inie 

 enveloppe protectrice pour le mortier, ou bien à se dissoudre dans l'eau, 

 si les conditions sont défavorables à la prise, c'est-à-dire si l'eau ne con- 

 tient pas d'acide carbonique en quantité suffisante pour favoriser la carbo- 

 natation ou, si elle en contient trop, pour favoriser la production du bicar- 

 bonate de chaux soluble; 1" de l'aluminate de chaux soluble ; 3" de la 

 silice maintenue en solution à la faveur de l'alcali, silice qui pourra jouer 

 à la longue un rôle analogue à celui que j'ai défini dans mes expériences 

 sur la silice soluble de Graham. 



» L'examen de la composition des in^olnbles est non moins intéressant. 

 Si l'on admet, en effet, que l'alumine est combinée à la chaux, sous sa forme 



